본 연구는 새로운 soft contact lens 소재의 함수율과 산소투과도를 확인하였고, Soft con-tact lens의 새로운 polymer소재 개발을 위하여 itaconic acid로부터 얻어진 mono-ester 1과 di-ester 2를 새로운 첨가제로 사용하여 중합 반응을 시도하였다. Soft contact lens의 새로운 소재들은 서로 다른 비율로 합성하여 함수율과 산소투과도를 분석하였고, HEMA mono-ester 1의 혼합물은 HEMA/di-ester 2보다 함수율과 산소투과도가 뛰어났다. HEMA와 첨가제 mono-es-ter \(1(15\%)\)를 이용한 중합의 경우 제작된 lens 의 함수율과 산소투과도는 좋은 값을 나타냈고, 새로운 소재를 사용하여 만든 lens의 함수율과 산소투과도는 우수하게 나타났다.
<p>본 실험에서는 HEMA와 mono-ester 1과 di-ester 2의 혼합비율 \( (2.5 \% \sim 15 \%) \)에 따라 만든 soft contact lens의 산소투과도를 permeometer를 이용하여 측정하였으며 mono-ester 1의 중합으로 만든 soft contact lens의 경우 비율이 증가할수록 점차적으로 산소투과도가 높아지는 것을 알 수가 있었다. 반면, di-ester 2의 혼합으로 만든 soft contact lens의 경우 비율이 높아질수록 산소투과도가 적은 변화로 낮아지는 경향을 나타내었다.</p> <p>Soft contact lens는 산소투과도(oxygen permeability)와 함수율(water content)이 가장 중요한 요소이다. 본 실험에서 기존에 널리 이용되는 monomer인 HEMA에 itaconic acid로부터 합성한 ester-monomer를 사용하여 soft contact lens용 소재를 합성하여 그 물성을 검토한 결과 첨가제로 mono-ester 1을 첨가제로 이용하여 중합반응으로 제조한 soft contact lens의 함수율은 \( 41 \% \sim 57.7 \% \)로 기존 HEMA가 가지는 함수율 보다 더 좋은 결과를 보여주었으며 산소투과도는 13.4 28.6 Dk를 나타내었다. 한편, 첨가제로 di-ester 2를 이용하여 제작한 soft contact lens의 경우는 함수율 32 \% 38 \% 산소투과도 4.8 \( 8.4 \mathrm { Dk } \)를 나타내었다. 따라서 HEMA에 보조 monomer첨가제로 이용된 mono-ester 1의 첨가비율이 높을수록 함수율과 산소 투과도가 높아지는 것을 알 수가 있었다. Soft contact lens용 polymer의 합성에 있어서 HEMA에 첨가제로 di-ester 2를 사용하여 제작한 soft contact lens에 비해 mono-ester 1 을 첨가제로 사용하였을 때 soft contact lens의 물성에서 높은 함수율과 산소투과도를 나타냄으로서 itaconic acid의 유도체인 mono-ester1이 새로운 soft contact lens의 소재나 첨가제로서 개발 될 수 있는 가능성을 가지고 있음을 확인할 수 있었다. 그리고 한국식품의약품안전청(KFDA)에서 고시한 한천중층시험과 세포의 성장저해시험 등을 통하여 이번에 새롭게 만든 soft contact lens가 우리 눈에 미치는 영향에 대한 연구에서 본 실험에서 제작한 lens 소제가 인체에 무해함을 알 수 있었으며, 앞으로 새로운 soft contact lens의 소재로서 응용이 기대된다.</p> <h1>요 약</h1> <p>본 연구는 itaconic acid로부터 합성한 새로운 soft contact lens 소재의 함수율과 산소투과도를 확인 하였다. Soft con-tact lens의 새로운 polymer소재 개발을 위하여 기본 mono-mer인 HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate)와 가교제로서 EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate) 그리고 A. itaconi-cus의 발효에 의해 생산된 itaconic acid로부터 얻어진 mono-ester 1과 di-ester 2를 새로운 첨가제로 사용하여 중합 반응을 시도하였다. Soft contact lens의 새로운 폴리머 소재들은 HEMA와 mono-ester 1 또는 di-ester 2를 서로 다른 비율로 합성하여 함수율(water content)과 산소투과도(oxygen permeability)를 분석하였다.</p> <p>Polymer 형성을 위한 HEMA와 additive의 혼합에서 HEMA mono-ester 1의 혼합물은 HEMA/di-ester 2보다 함수율과 산소투과도가 뛰어 났으며 HEMA와 첨가제 mono-es-ter \( 1(15 \%) \)를 이용한 중합의 경우, 제작된 soft contact lens 의 함수율과 산소투과도는 각각 \( 57.7 \% \) 와 \( 28.6 \mathrm { Dk } \)로 좋은 값을 나타냈다. 새로운 소재를 사용하여 만든 soft contact lens의 함수율과 산소투과도는 우수하게 나타났다.</p>